( 1180 ) 
» Ces propriétés dissolvantes des huiles de houille peuvent ètre utilisées 
industriellement à l’extraction du soufre des solfatares pauvres et notam- 
ment des matières ayant servi à l’épuration du gaz à éclairage par le pro- 
cédé Laming. On doit employer à cet usage les huiles lourdes de houille qui 
ne valent que 8 à 10 francs les 100 kilogrammes et qu’on retrouve presque 
entièrement, du reste, après chaque opération. Ces huiles ont de grands 
avantages sur le sulfure de carbone, non-seulement en raison de leur prix, 
mais aussi parce qu'elles permettent d’opérer au-dessous de leur point 
d'ébullition, qui est très-élevé, ce qui diminue les pertes par évaporation 
et fait disparaître les dangers que présente l'emploi du sulfure de carbone. 
» Il arrive un moment où les matières employées à l’épuration du gaz 
ne peuvent plus être révivifiées et sont, par conséquent, impropres au ser- 
vice. Elles sont alors mises au rebut, bien qu’elles contiennent jusqu’à 
4o pour 100 de soufre à l’état métalloïde : c’est que ce soufre y est associé 
à de la sciure de bois, à des oxydes de fer et à des produits goudronneux 
qui empêchent de l’extraire économiquement par les procédés ordinaires. 
Voici comment on peut l'en retirer au moyen des huiles lourdes. 
» Après avoir bien desséché les vieilles matières d'épuration, en les aban- 
donnant simplement à l'air libre pendant un certain temps, sous des 
hangars, on les place dans des cylindres en fonte chauffés extérieurement 
par une enveloppe de vapeur et disposés de manière qu’on puisse à volonté 
donner une pression d’air qui augmente la vitesse d'écoulement de l'huile 
qui a traversé la matière, L'huile lourde, chauffée à 130 degrés, c’est-à-dire 
au-dessous de son point d’ébullition, dans un monte-jus, au moyen d'un 
courant de vapeur circulant dans un serpentin, remonte par un tuyau dans 
le cylindre filtreur et vient se déverser sur la matière soufrée qu’elle traverse 
de haut en bas. Le dissolvant vient se refroidir dans des cristallisoirs, où, 
par le seul refroidissement, le soufre se précipite rapidement; puis il est 
ramené dans le monte-jus, de manière à pouvoir passer de nouveau sur la 
matiere, jusqu’à complet épuisement du soufre. 
» La vieille matière débarrassée de soufre s’est imprégnée d'une certaine 
quantité d'huile lourde dont on la débarrasse par un courant de vapeur; 
on retrouve ainsi la presque totalité du dissolvant. 
» Le soufre brut qu’on obtient par ce procédé est en cristaux octaédri- 
ques, colorés en noir par la présence d’une petite quantité de substances 
goudronneuses. 
» Purifié par distillation, il possède toutes les propriétés du soufre ordi- 
naire. Il se perd annuellement en France, avec les vieilles matières ayant 
servi à l’épuration du gaz, des quantités considérables de soufre, Malgré le 
